INSS JOURNAL Vol . 28 2021 NT-7

131

TT690 合金の PWR1 次系模擬水中の腐食挙動への
溶存水素濃度と温度の影響
Influences…of…dissolved…hydrogen…and…temperature…on…corrosion…behavior…of……
Alloy…690…TT…in…simulated…PWR…primary…water…condition
笹岡

孝裕（Takahiro…Sasaoka）＊1

山田

卓陽（Takuyo…Yamada）＊1

有岡孝司（Koji…Arioka）＊1

要約
TT690 合金の PWR1 次系模擬水中の腐食挙動への溶存水素（DH）濃度と温度による影響について調べた．表面皮膜の形態は DH 濃度と温度により変化している様子が観察され，低DH 濃度条件では針状酸化物が，高 DH 濃度条件ではスピネル酸化物が形成することがわかった．
また，高温条件ほど針状酸化物の形成が支配的であった．内層酸化皮膜の厚さと試験時間から放物線速度定数 kp［m2/s］を求めた結果，腐食速度は高温側で大きくなる単純なアレニウス型の温度依存性ではなく，低温側で大きくなった．これは TT690 合金の腐食挙動に酸素等の拡散律速反
応以外の腐食機構が関係することを示唆する．
キーワード…PWR1 次系，TT690 合金，溶存水素濃度，皮膜厚さ

Abstract
The… effects… of… dissolved… hydrogen（DH）concentration… and… temperature… on…
the… corrosion… behavior… of… Alloy… 690… TT… in… the… simulated… PWR… primary… water… system… were…
investigated.…It…was…observed…that…the…morphology…of…the…outer…layer…oxide…film…changed…depending…
on…the…DH…concentration…and…temperature,…and…it…was…found…that…needle-like…precipitates…were…
formed…under…low…DH…concentration…conditions…and…spinel…oxides…were…formed…under…high…DH…
concentration… conditions.… In… addition,… the… formation… of… needle-like… oxide… was… dominant… at… the…
2higher…temperatures.…As…a…result…of…determining…the…parabolic…rate…constants…k［m/s］
from…the…
poxide…film…thickness…and…the…test…time,…it…was…found…that…the…corrosion…rate…did…not…show…the…
simple… Arrhenius-type… temperature… dependence…that… increased…on… the… high…temperature… side,…
but…that…increased…on…the…low…temperature…side.…This…suggests…that…the…corrosion…behavior…of…
Alloy…690…TT…is…related…to…a…corrosion…mechanism…other…than…a…diffusion-controlled…reaction…such…
as…for…oxygen.
Keywords

P… WR…primary…water…system,…alloy…690,…dissolved…hydrogen,…film…thickness

1. は
 じめに

圧水型軽水炉（PWR）プラントでは耐 PWSCC 対策として開発された TT690 合金への交換が進めら

軽水炉原子力発電所における１次系水質管理は，

れ，現在までのところ TT690 合金で実機における燃料の反応度制御，構造材の劣化抑制，腐食抑制に

PWSCC 発生の報告例はない．1 次冷却材の水質管よる系統線量低減等を目的としており，より良い水理においては，溶存水素（DH）濃度が燃料被覆管

（1）

．し

や構造材の腐食挙動に影響を与えることは従来からかし，
構造材の種類によっても水質の影響は異なり，

知られており，腐食生成物の発生および炉心への移蒸気発生器（SG）伝熱管として用いられている Ni

行抑制に関係している（4）．TT600 合金や TT690 合

基合金の一つである 600 系合金では，1 次冷却材応

金等の Ni 基合金から 58Ni が溶出すると，1 次冷却材

力腐食割れ（PWSCC）感受性をもつことが知られにより原子炉内へ持ち込まれ，燃料表面で析出してており，国内外で多くの発生・進展事例が報告され放射化されることにより主要放射性核種である 58Co

（3）
．そのため，600 合金を使用している加ている（2）となる．また Ni は Ni/NiO（金属 Ni と NiO）で熱力

質管理を達成するための検討がされてきた＊ 1 （株）…
原子力安全システム研究所

技術システム研究所

INSS JOURNAL Vol . 28 2021 NT-7

132

2.2 腐
 食試験

学的な安定状態が変化し，その形態変化点は DH 濃
（5）

．米国

度と温度に依存することが分かっている

電力研究所（EPRI）の報告においては，DH 濃度を

PWR1 次 系 模 擬 水 環 境 下（B:500… ppm，Li:2…

高くすることにより Ni を溶解度の低い金属 Ni とすppm） で， 試 験 温 度 が 290 〜 360 ℃，DH 濃 度 が 0ることで溶出を抑制し，原子炉内への移行を防ぐこ〜 45… cm3/kg の条件で 703 〜 4090… h 腐食試験した．

とが 58Co の発生を抑制する観点からは有効であると

なお 290℃条件のみ B 材を用いた．試験条件一覧に

（5）

している

．一方，国内の一部事業者においては，

ついて表２に示す．以降，試験条件は「温度 /DH

DH 濃度を低く管理することで Ni を溶解度の高い条件」で示す．

NiO 安定領域とし，燃料表面の付着クラッド量を低

2.3 皮
 膜観察

下させることで 58Co の発生を抑制する管理を検討している（6）．しかし，Ni の Ni/NiO 境界での熱力学的な安定状態の変化が，Ni 基合金の腐食挙動に影響

表面皮膜観察には電界放射型走査電子顕微しているとした場合，DH 濃度だけではなく温度環鏡（FE-SEM， 以 下 SEM と 略 す ）（Carl… Zeiss… 製

境も含めた腐食影響評価が，被ばく低減における最ULTRA55）を用いて試験片全体を観察した．
また，クロスセクションポリッシャー（CP）に適な DH 濃度条件の選定には必要である．

より断面試料を作製し，皮膜断面方向からの SEM本研究では被ばく低減と材料劣化抑制を目的と観察を行った．

したより良い水質条件策定のため，PWR1 次系模3

擬環境下で DH 濃度が０〜 45… cm /kg，試験温度が

3. 実
 験結果

290 〜 360℃の幅広い環境条件下で腐食試験した試
験材の酸化皮膜分析を行い，DH 濃度と温度による

3.1 表
 面皮膜観察TT690 合金の腐食挙動の変化を調べた．

2. 実
 験方法

腐食試験後の試験片表面皮膜を SEM 観察した結果，試験条件により異なる特徴を持つ皮膜が形成さ

2.1 供
 試材

れている様子が確認できた．表面皮膜観察結果一覧
について図１に示す．観察結果から，各試験条件下使用した供試材は 690 合金のラボ溶製材（Ａ材）

での TT690 合金の表面皮膜の形態として次の４種および実機相当材（Ｂ材）であり，材料の化学組成類に分類した．

を表１に示す．なお熱処理条件は，ともに 1,075℃の溶体化（水冷）処理後，700℃× 15… h の特殊熱①…NiO が形成されている処理（TT 処理）を施した材料である．材料表面は②…針状酸化物で表面全体が覆われている

3…µm のダイヤモンドペーストまで研磨を行った．

③…針状酸化物とスピネル酸化物が点在している④…スピネル酸化物のみ形成されている

表１690 合金供試材の化学組成（wt%）

C

Si

Mn

P

S

Cr

Fe

Cu

Ni

Ａ材

0.022

0.32

0.31

0.010

0.0016

28.86

8.86

0.06

61.05

Ｂ材

0.019

0.30

0.32

0.009

0.0006

30.18

9.42

0.04

59.25

表２

腐食試験条件温度［℃］

DH 濃度［cm3/kg］

290

320

330

340

350

360

０

-

-

-

1037…h-1037…h15815…h4090…h4090…h… 888…h888…h… 888…h30815…h… 715…h… 703…h… 703…h703…h… 811…h45817…h3778…h

3778…h… 874…h874…h… 874…hDH濃度>FPNJ@

図１

SEM による表面皮膜観察結果（一覧）

④

④

③

817h

815h

815h

④

④

②



3778h

715h

4090h

④

③

②



③

3778h ③703h ③

4090h

①



874h

703h

888h

1037h

③

③

③



③

874h ③703h ③888h①① NiOが形成されている ② 針状酸化物で表面全体が覆われている ③ 針状酸化物とスピネル酸化物が点在している ④ スピネル酸化物のみ形成されている











温度[℃]


0.5µm

874h

811h

888h

1037h

INSS JOURNAL Vol . 28 2021 NT-7
133

INSS JOURNAL Vol . 28 2021 NT-7134

境であったと考えられる．600 合金について，Peng

なお，図１にはこの分類分けの結果を示した．
分類①では，表面全体が針状の酸化物と丸みを帯

ら（11）により類似の報告があり，低 DH 濃度条件でびた酸化物で覆われていた．また，10…µm 程度の大は NiCr2O4 の水素化によりアモルファスな CrOOH

きさの多角形の酸化物が点在した．類似の報告より層が形成され，CrOOH 層は保護性酸化皮膜（以降，

丸みを帯びた酸化物は岩塩型の特徴を持つ NiO，多保護皮膜とする）として機能する典型的な Cr2O3 と角形の酸化物は Ni，Cr，Fe を主体とする正八面体

比べ保護性が低く，環境水が母材に浸透しやすいた（7）．NiO にのスピネル構造の酸化物と考えられる
3

ついては DH 濃度 0…cm /kg 条件でのみ観察された．

め，より酸化が進行した厚い内層皮膜を形成する機構が提案されている（11）．

分 類 ② で は， 全 体 が 針 状 の 酸 化 物 で 覆 わ れ て

分類 B では，全体に渡って内層皮膜が形成されており，NiO やスピネル酸化物はほとんど確認できいる様子が見られた．例えば「320/15 条件」ではなかった．

表面全体に針状の酸化物が形成されていたが，断面分類③では，表面は小さなスピネル酸化物で覆われており，針状の酸化物が表面を覆う様子は見られ観察からも表面皮膜の形態がよく確認でき，厚く隙間の多いポーラスな様子が見られた．

ず，僅かに析出しているのみであった．比較的大き

分類 C では，ほとんど酸化が見られない部分と酸な酸化物についてもほとんど見られなかった．
分類④では，表面は直径が 0.1… µm 程度の小さな化されている部分に分かれている様子が見られた．

スピネル酸化物で覆われており，針状の酸化物は観B よりも表面皮膜は薄く密な層になっている様子で察されなかった．

あった．それぞれの分類について観察結果の中から（8）針状の酸化物については，NiO とする報告や（9）Bonaccordite（Ni2FeBO5）とする報告

断面方向から見た表面皮膜の形態として，分類 A，

代表例を図３に示す．

があるが，内層皮膜の腐食形態には表面皮膜との界面に近いによる 600…合金での電子線回折と EDS 分

合金内部に形成される保護皮膜が影響していると考析結果では NiO ではなくスピネル酸化物に近い組えられる．一般に Cr や Al 等により保護性のよい酸成が示されており Bonaccordite（Ni2FeBO5）と考化皮膜（Cr2O3 や Al2O3）が形成され，以降の腐食えられる．

反応を抑制することが知られている（12）．金属を空

（10）

寺地ら

気中で高温に加熱すると保護皮膜が形成されるが，3.2 皮
 膜断面観察

この皮膜が緻密で均一に表面を覆っているとした場
合，内層皮膜の成長反応はこの保護皮膜を通しての図２に各環境条件における皮膜断面を SEM 観察

物質輸送（金属イオンの外方拡散，または酸素イオ

した結果をまとめて示す．母材中へ酸素が侵入し内ンの内方拡散）により律速される．このような保護層酸化皮膜（以降，内層皮膜とする）が形成されて皮膜中のイオンの拡散に律速される内層皮膜の成長

おり，皮膜断面は表面皮膜同様に，DH 濃度と温度は，放物線則に従うことが知られている（13）．皮膜の環境条件により腐食形態が異なる様子が確認され厚さと時間との関係を表す放物線則を次式に示す．

た．それぞれの試験条件下での TT690 合金の皮膜
断面の形態として次の３種類に分類した．

X2 = 2kpt（1）

X は皮膜厚さ［m］
kp は放物線速度定数［m2/
ここで，，Ａ……内層皮膜がまだら状に深い領域まで形成してs］，t…は時間［s］である．
内層皮膜の成長が保護皮膜を通したイオンの拡いる
Ｂ…内層皮膜が全体に渡って形成している散に律速であると仮定し，皮膜厚さのデータから

Ｃ…内層皮膜が部分的に形成している（1）式により kp を求めることで試験時間の異なる試
験片の腐食影響を相対的に評価した．内層皮膜厚さと試験時間から求めた kp の計算結果をまとめて表３

なお，図２にはこの分類分けの結果を示した．
分類 A では，特徴的な酸化の様子が認められ，に示す．内層皮膜厚さについては，図３に示した表

まだら状に母材中の深い領域まで酸化されている様

面皮膜を除く母材表面から内層皮膜先端までを皮膜3子が見られた．これについて，DH 濃度… 0… cm /kg

厚さとして測定した．なお，分類 C では内層皮膜の条件では母材中への酸素の内方拡散が生じ易い環形成が部分的なため，全体観察から代表的とみなせDH濃度>FPNJ@

図２

SEM による皮膜断面観察結果（一覧）

B

B

B

817h

815h

815h

C

B

B



3778h

715h

4090h

B

C

B



C

3778h C703h C

4090h

A



C

874h

C

703h C

888h

1037h

A:内層皮膜がまだら状に深い領域まで形成している B:内層皮膜が全体に渡って形成している C:内層皮膜が部分的に形成している











温度[℃]


874h

703h

888h

C

C

C

A



0.5µm

874h

811h

888h

1037h

INSS JOURNAL Vol . 28 2021 NT-7
135

INSS JOURNAL Vol . 28 2021 NT-7

136の形成と関係しているとした場合，DH 濃度…0…cm3/kg は保護性の低い皮膜が形成されている条件と考えられる．15，30，45…cm3/kg の DH 濃度条件では，kp は… 0… cm3/kg と比べ１〜２桁程度小さな値であった．また，温度条件によっても DH 濃度による傾向が異なり，DH 濃度の増加に伴い 290℃から 330℃条
件では kp は小さくなり，340℃から 360℃条件では 0…
cm3/kg を除き kp は大きくなる傾向が見られた．
kp を温度に対してプロットした結果を図５に示す．DH 濃度…15…cm3/kg 条件では，320℃から 360℃の範囲でより高温条件になるに従い kp が小さくなるD

分類$ 条件

傾向が見られ，1.6 × 10-21 〜 9.4 × 10-23［m2/s］で変化した．DH 濃度 30… cm3/kg 条件でも高温側で kp は低下傾向となり，これに反して DH 濃度… 45… cm3/kg
条件では 330℃から 340℃で kp が大きく上昇した．

4. 考
 察
4.1 表
 面皮膜形態と DH 濃度，温度の関係
表面皮膜の形態が DH 濃度と温度により変化する
ことについては Ni が Ni/NiO で熱力学的な安定状態が変化することが知られており（5），Ni/NiO 境界
E

分類% 条件

データが Attanasio ら（14） により報告されている．
また，寺地ら（10）は 600 合金について，DH 濃度と皮膜構造の関係性を検証するため NiO および NiFe2O4が水素により還元される平衡 DH 濃度を自由エネル
ギー変化（ΔG）と平衡定数を用いた理論式により求めている．表面皮膜観察結果を Attanasio らの境界データおよび寺地らの試験結果と合わせてプロットした結果を図６に示す．
表面皮膜の腐食形態の違いについて，先述した４種類の分類（① NiO が形成されている… ②針状酸化物で表面全体が覆われている… ③針状酸化物とスピネル酸化物が点在している… ④スピネル酸化物のみ形成されている）に分けてプロットした．NiO につF
図３

分類& 条件

SEM による皮膜断面観察結果（代表例）る箇所を選定し，測定した．

いては，DH 濃度… 0… cm3/kg 条件でのみ観察された．
Attanasio らの境界データにおいては「360/15 条件」と「350/15 条件」は NiO 安定領域と考えられるが，NiO は確認できなかった．NiO は高温環境下ではか得られた kp を DH 濃度に対してプロットした結果なり低い DH 濃度でも Ni に還元されること（15）が報を図４に示す．DH 濃度… 0… cm3/kg 条件では，他の条件と比べ kp は大きくなった．kp が大きい程試験時

告されており，NiO として析出することができな間に対してより内層皮膜厚さが厚い，すなわち酸化

針 状 酸 化 物 に つ い て は，Attanasio ら の Ni/NiOが進行している．この結果について，kp が保護皮膜境界で見た場合に Ni 安定領域となる環境条件下かったためと考えられる．

INSS JOURNAL Vol . 28 2021 NT-7

表３

137

kp 計算結果…

［m2/s］
温度［℃］

DH 濃度［cm3/kg］

290

320

330

340

350

360

0

-

-

-

8.1 × 10-21-

1.2 × 10-20

15

7.7 × 10-22

1.6 × 10-21

7.9 × 10-22

9.6 × 10-22

2.0 × 10-22

9.4 × 10-2330

1.0 × 10

-21

-21

-21

-21

-21

45

3.4 × 10-22

図４

1.3 × 10

2.3 × 10

1.2 × 10

1.2 × 10

3.4 × 10-22

4.6 × 10-22

2.4 × 10-22

1.8 × 10-21

1.3 × 10-21

5.8 × 10-22

DH 濃度と kp の関係（左：290 〜 330℃

図５

右：340 〜 360℃）

温度と kp の関係の一部と，NiO が形成されていた環境条件で確認状酸化物については米国の PWR プラントで燃料できた．針状酸化物が部分的に形成されている様

表面の析出物として報告（16） があり組成分析の結子は他の環境条件下でも確認できたが，表面全体

果 か ら Bonaccordite（Ni2FeBO5） と さ れ て い る．

を覆うように析出している様子ではなかった．針Bonaccordite が形成された理由としてクラッドのINSS JOURNAL Vol . 28 2021 NT-7

138

図６

表面皮膜形態と DH 濃度 , 温度の関係

Ni/Fe 比が高いことを挙げ，系統水中の Ni 濃度が面濃度，合金中の Cr のバルク濃度が関係している．

高いことを原因としている．系統水中の Ni 濃度が母材中の Cr 濃度は同一材料で同じと仮定した場合，高いことが Bonaccordite である針状酸化物が形成

合金表面の酸素濃度が高く，酸素の内方拡散が Crされる原因と仮定した場合，図６から針状酸化物のの外方拡散と比べ優先的に進んだ結果，酸素が内部形成が無くスピネル酸化物が主として形成されていに侵入して Cr をその場で酸化し，不連続な内層皮る領域が Ni の溶出が抑制された環境条件であると考えられ，PWR プラントの通常運転温度範囲であ膜が形成されると考えられる．図５より DH 濃度… 0…
cm3/kg 条件下では 340℃と 360℃で kp は他の DH 濃

る 290℃〜 320℃で考えると DH 濃度は約…30…cm3/kg

度より大きな値となった．また，図３（a）に示した以上になると考えられる．

ように，母材中の深い領域まで酸化が進行しており図中の Ni/NiO 境界データについて，寺地らの熱酸素の内方拡散が優先的に起こった結果と考えられ

力学データより計算した境界条件と比べ Attansio

る．このことから DH 濃度… 0… cm3/kg 条件等の極低

らの境界は低 DH 濃度側にシフトしている．これにDH 濃度条件では，保護性が低く拡散障壁としてのついては，熱力学データにより求められた Ni/NiO

機能を持たない皮膜が形成されている可能性が示唆

境界と違い Attanasio らは実験的に Ni/NiO 境界をされる．

求め，より低 DH 濃度側に真の境界があることを指
（14）

摘している

．

4.2 k p と DH 濃度，温度の関係

次に，温度による影響として図５に示したように，DH 濃度 15，30… cm3/kg では 290℃から 360℃の間で 360℃が最も kp が小さくなった．金属イオンの拡散が腐食速度に影響している場合，高温条件下
ほど拡散速度が増加するアレニウス型の温度依存保護性の高い酸化皮膜により，以降の腐食反応は性を示すと考えられ，得られた皮膜厚さの傾向と抑制されるため，kp が大きい結果は酸化皮膜の保護は一致しなかった．これについて明確な理由は分性が低く，酸化が進行しやすい環境条件であったとからないが，寺地ら（17）によるステンレス鋼の腐食考えられる．

においても同様の温度傾向が報告されている．寺

酸素と親和力の大きい Cr が酸化皮膜との界面に

地らの報告では一般的な PWR1 次系模擬水環境下

近い合金内部で酸化され，緻密で連続した Cr2O3 層（B:500…ppm，Li:2…ppm）DH 濃度 30…cm3/kg 条件でが形成されると以後の内部酸化は阻止され，Cr2O3

SUS316 ステンレス鋼を用いた腐食試験において，（12）層を通した拡散が律速となる．この連続した皮膜厚さが 250℃から 300℃の領域では温度上昇に

Cr2O3層が形成されるかどうかは酸素の内方拡散と，伴い増加し，300℃をピークに高温側で減少する傾Cr の外方拡散の大小により決まり，酸素の合金表

向が確認されている．寺地らはこの結果について溶INSS JOURNAL Vol . 28 2021 NT-7139

液と表面皮膜での電気化学反応の影響について考察

皮膜形態の違いが腐食に影響している可能性が考えしており，高温側で電気化学反応が抑制されるためられる．

としている．高温側で抑制される理由については，

一方で寺地ら（10） の自由エネルギー変化による

水を酸化剤として金属の腐食反応が進行しているこ理論式から求めた Ni/NiO 境界付近で相対値が大き-+とが影響しており，水の乖離（H2O → OH +H ）がく，Ni/NiO 境界から離れた条件では小さくなる傾

高温側で抑制されるためとしている．今回観察さ向が見られた．600 合金において亀裂進展速度が3れた結果における DH 濃度 15 と 30…cm /kg 条件でもNi/NiO 境界付近でピークを持つことが報告（18） さ350 と 360℃の高温条件で，290 と 320℃の低温条件
よりも kp は小さな値となっており，金属の拡散現象れており，Ni/NiO 境界では形成される保護皮膜のが関係する保護皮膜の形成だけではなく電気化学反食にも関係している可能性が示唆された．

応が腐食に影響している可能性が考えられる．一方で DH 濃度…45…cm3/kg では高温側で kp が大きくなっ

5. ま
 とめ

ており異なる傾向となった．

形態が不安定になることが原因と考えられており腐PWR1 次系模擬環境下で TT690 合金の腐食に対

4.3 表
 面皮膜形態と k p の関係

する DH 濃度と温度の影響を調べ，以下の知見を

TT690 合金の表面皮膜形態と腐食影響を評価するため，最も kp が小さい値となった「360/15 条件」（1）…表面皮膜形態は DH 濃度と温度により大きく変での値を 1 とした場合の相対値を算出し図６に示し

濃度では粒状のスピネル酸化物が析出する．…

た．NiO が析出していた環境条件では他の表面皮膜

また，温度により同じ DH 濃度でも形態が変化

形態と比べて数十倍程度腐食影響が大きいことが分

する．

得た．
化し，低 DH 濃度では針状の酸化物が，高 DH

かる．表面皮膜形態と腐食影響を評価した結果と（2）…内層皮膜厚さについても DH 濃度と温度によりしては Hur ら（8）による報告があり，TT690 合金の変化し，低 DH 濃度では内層深くまで酸化が進

PWR1 次系模擬水環境下（B:1200…ppm，Li:2.2…ppm,…

行する．340 〜 360℃の高温側では高 DH 濃度

3330℃）での腐食試験結果として，DH 濃度 5… cm /3kg から 35… cm /kg へと増加させることで腐食速度2において酸化が進行し，290 と 320℃の低温側では抑制される傾向がある．この温度依存性に］が 72% 減少したことが確認されて［mg/（m ・h）

は単純なアレニウス型の拡散律速の腐食挙動のいる．腐食速度は Ni/NiO 境界を境に Ni 安定領域側

みではなく，電気化学反応による腐食影響が関で大きく減少しており，この理由として NiO が安ラスで保護性の低い酸化皮膜が形成され，緻密な酸係していることが考えられた．
（3）…kp は NiO 形成条件で大きな値となった．また，
Ni/NiO 境界では他の環境条件と比べ kp は大き化皮膜を形成している高 DH 濃度条件と比較して母く，形成される保護皮膜が不安定な形態となり材表面が系統高温水と接触する機会が増え，系統腐食に影響している可能性が示唆された．

定となるような低 DH 濃度条件では隙間の多いポー

中の B や Li は簡単に皮膜に吸着し濃縮されることで LiBO2 が形成され pH の低下を引き起こし，腐食を加速させるとしている．Hur（8） らの報告におい

謝
 辞

ては，
「330/5 条件」で隙間の多いポーラスな酸化

本研究の実施にあたり多大な協力を頂いた関西電物として針状の酸化物を観察している．本報告でも力（株）
寺地 巧氏，関電プラント（株）の村上 公治「320/15 条件」と「330/15 条件」で針状酸化物を観察したが，他の皮膜形態と比べ kp に大きな違いは見氏，黒崎 登氏に深く感謝いたします．

られなかった．この結果について，Hur（8） らは重量変化から腐食速度を算出しており，本報告の結果とは評価方法が異なるため直接比較が難しいが，NiO が形成されていた環境条件とでは内層皮膜の形態も異なるため，SEM 観察では判別できない表面

INSS JOURNAL Vol . 28 2021 NT-7

140

文
 献

high… temperature… hydrogenated… water,”…
Electrochimica…Acta,（2011）．

（1）… 乙 葉 啓 一， 石 榑 顕 吉， 内 田 俊 介， 原 口 和

（12）
…新居

知 嘉，“ 金 属・ 合 金 の 高 温 腐 食 ,”之，塚本雅昭，平野秀郎，塚田隆，山崎健

National… Research… Institute… for… Metals,…
治，布施元正，西村孝夫，磯部毅，瀧口英樹，（1980）．

“ 原子力の安全と信頼を支える水化学の役割
と課題

（13）
… 河村 憲一，B.…A.…Mohd…Hanafi，上田 光敏，

軽水炉時代の技術課題への取組み ,”…

丸山 俊夫，“ 合金の高温酸化皮膜表面におけ

日本原子力学会誌 Vol.… 49,… No.… 5,… pp365-370,

る酸素ポテンシャル ,”…Netsu…Sokutei,（2010）．

（2007）．

（14）… S.…A.…Attanasio…,…D.…S.…Morton,…“Measurement…

（2）… 渡辺 憲夫，“ 米国の加圧水型原子力発電所に

of…the…Ni/NiO…Transition…in…Ni-Cr-Fe…Alloys…

おける Alloy600 製圧力バウンダリ構成機器のand… Updated… Data… and… Ni-Cr-Fe… Alloys…

一次冷却材応力腐食割れ事例の分析 ,”（2006）．

and… Updated… Data… and… Correlations… to…

（3）… 原子力安全・保安院，“ 蒸気発生器一次冷却

Quantify… the… Effect… of… Aqueous… Hydrogen…

材出入口管台溶接部内表面における亀裂へのand… Primary… Water… SCC,”… Environmental…

対応について（解説）,”（2008）．

Degradation… of… Materials… in… Nuclear… Power…

（4）… EPRI,… “Pressurized… Water… Reactor… Primary…

Systems…–…Water…Reactors,（2003）．

Water…Chemistry…Guidelines,”（2014）．

（15）… S.… E.… Ziemniak… ,… M.… Hanson,… “Corrosion…

（5）… E P R I , … “ M a t e r i a l … R e l i a b i l i t y … P r o g r a m…

behavior… of… NiCrFe… Alloy… 600… in… high…

Mitigation… of… PWSCC… in… Nickel-Base… Alloys…

t e m p e r a t u r e , … h y d r o g e n a t e d … w a t e r , ”…

by… Optimizing… Hydrogen… in… the… Primary…

CORROSION…SCIENCE,（2006）．

Water（MRP-213）,”（2007）．

（16）… J.… A.… Sawicki,… “Evidence… of… Ni2FeBO5… and…

（6）
… K.… Hisamune,… M.… Sekiguchi… ,… H.… Takiguchi,…

m-ZrO2… precipitates… in… fuel… rod… deposits… in…

“ N e w … A s p e c t … o f … D H … C o n t r o l … i n … P W R…

AOA-affected… high… boiling… duty… PWR… core,”…

Primary…Water…Chemistry,”…JAIF,（1998）．

Journal…of…nuclear…materials,（2007）
．

（7）
… 山田

卓陽，青木

政徳，宮本

友樹，有岡

（17）
… 寺地

巧，宮本

友樹，山田

卓陽，有岡

孝司，“ 冷間加工 690 合金の高温水中き裂進

孝司，“ ステンレス鋼の高温水中応力腐食割

展挙動… - 試験温度，溶存水素，粒界炭化物，

れに関する基礎研究… - 腐食の温度依存性 -,”粒界組成の影響 -,”INSS…JOURNAL,（2014）．

INSS…JOURNAL,（2009）．

（8）… S.…Jeon,…E.…Lee…,…D.…Hur,…“Effects…of…dissolved…

（18）… P.… Andresen,… “Effects… of… PWR… Primary…

hydrogen…on…general…corrosion…behavior…and…

Water… Chemistry… and… Deareated… Water… on…

oxide…films…of…alloy…TT690…in…PWR…primary…

SCC,”… 12th… International… Conference… on… the…

water,”…Journal…of…Nuclear…Materials,（2017）．

Degradation… of… Materials… in… Nuclear… Power…

（9）… J.…Chen,…F.…Lindberg,…D.…Wells…,…B.…Bengtsson,…

Systems,（2005）．

“EELS… and… Electron… Diffraction… Studies…

（19）… IAEA,… Stress… Corrosion… Cracking… in… Light…

on… Possible… Bonaccordite… Crystals… in… PWR…

Water…Reactors:…Good…Practices…and…Lessons…

Fuel…CRUD…and…in…Oxide…Films…of…Alloy…600…

Learned,（2011）．

Material,”… Studsvik… Nuclear… AB,… Sweden,（2014）
．
（10）
… 寺地

巧，戸塚

信夫，山田

卓陽，中川

朋和，出口 博史，堀内 正樹，押谷 正人，“PWR １次冷却材環境下で生成した 600 合金の皮膜構造解析 ,”…INSS…JOURNAL,（2002）．
（11）… Q.… Peng,… J.… Hou,… K.… Sakaguchi,… Y.… Takeda…
,T.… Shoji,… “Effect… of… dissolved… hydrogen…
o n … c o r r o s i o n … o f … I n c o n e l … A l l o y … 6 0 0 … i n…